Source: http://docplayer.fi/3816292-Loppusijoituskapselin-valmistustekniset-kokeet.html
Timestamp: 2018-05-27 05:59:18+00:00
Document Index: 21453824

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 POSIVA Loppusijoituskapselin valmistustekniset kokeet Heikki Raiko VTT Energia Timo Salonen Outokumpu Poricopper Oy lsmo Meuronen Suomen Teknohaus Oy Kimmo Lehto Valmet Oyj Rautpohjan valimo Kesakuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, HELSINKI Puhelin (09) Fax (09)
2 Posiva-raportti - Posiva Report Posiva Oy Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Puh. (09) lnt. Tel Raportin tunnus - Report code POSIVA Julkaisuaika- Date June 1999 Tekija(t) - Author(s) Heikki Raiko, VTT Energy Timo Salonen, Outokumpu Poricopper Oy Ismo Meuronen, Suomen Teknohaus Oy Kimmo Lehto, V almet Oyj Rautpohja Foundry Toimeksiantaja(t)- Commissioned by Posiva Oy Nimeke- Title TESTS FOR MANUFACTURING TECHNOLOGY OF DISPOSAL CANISTERS FOR NUCLEAR SPENT FUEL Tiivistelma - Abstract The summary and status of the results of the manufacturing technology programmes concerning the disposal canister for spent nuclear fuel conducted by Posiva Oy are given in this report. Posiva has maintained a draft plan for a disposal canister design and an assessment of potential manufacturing technologies for about ten years in Finland. Now, during the year 1999, the first full scale demonstration canister is manufactured in Finland. The technology used for manufacturing of this prototype is developed by Posiva Oy mainly in co-operation with domestic industry. The main partner in developing the manufacturing technology for the copper shell has been Outokumpu Pori copper Oy, Pori, Finland, and the main partner in developing the technology for the iron insert of the canister has been Valmet Oyj Rautpohja Foundry, JyvaskyHi, Finland. In both areas many subcontractors have been used, predominantly domestic engineering workshops, but also some foreign subcontractors, e.g. for EB-welding, who have had large enough welding equipment. This report describes the developing programmes for canister manufacturing, evaluates the results and presents some alternative methods, and tries to evaluate the pros and contras of them. In addition, the adequacy of the achieved technological know-how is assessed in respect of the required quality of the disposal canister. The following manufacturing technologies have been the concrete topics of the development programme: Electron beam welding technology development for thick-walled copper Casting of massive copper billets Hot rolling of thick-walled copper plates Hot pressing and forging in lid manufacture Extrusion and drawing of copper tubes Bending of copper plates by roller or press Machining of copper Residual stress removal by heat treatment Non-destructive testing Long-term strength of EB-welds Casting and machining of the iron insert of the canister The specialists from all the main developing partner companies have taken part in the writing and examination of this report. Avainsanat- Keywords final disposal canister for spent nuclear fuel, manufacturing technology, electron beam welding for copper ISBN ISSN ISBN ISSN Sivumaara - Number of pages Kieli - Language 59 Finnish
3 1 SISALL YSLUETTELO Tiivistelma si vu Abstract ESIPUH JOHDANTO KAPSELIN" KUVAUS V alettu sisarakenne Kannetja ruuvit Kuparivaippa MATERIAALIV ALINTA JA OMINAISUUKSIEN MAAR1TTELY Materiaalien valmistus Materiaalien valmistuksen laadunvalvonta V AIHTOEHTOISET V ALMISTUSMENETELMAT Kuparivaipan valmistus Kuparilierion valmistaminen levyshi Kuparilierion pursotus Kuparilierion valmistus Ehrhardt -prosessilla Kuparilierion valmistus puristussorvauksella Kapselin sisaosan valmistus V ALMISTUSKOKEET Kuparin hitsausmenetelman kehitys Kuparihitsin NDT -tarkastuksen menetelmaselvitys Kuparin virumiskokeet Kapselin valmistuksen yhteydessa tehdyt EB-hitsauskokeet Ensimmaisen vaiheen hitsauskokeet korkean kiihdytysjannitteen EB-laitteistolla Patria Finavitec Oy:lla Toisen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjannitteen EB-laitteistolla DCN Indret'lla Ranskassa Kolmannen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjannitteen EB-laitteistolla kesa- heinakuussa 1998 DCN Indret1la Neljannen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjannitteen EB-laitteistolla syksylla 1998 DCN Indret'lla Kuparilevyjen valmistus Kuparilevyjen taivutus ja koneistus Kuparivaipan pituushitsit Lyhyen koesylinterin hitsaus Tayden mittakaavan lierion hitsaus... 38
4 2 5.6 Kuparivaipan koneistus Kuparikannen valntistus Pohjakannen hitsaus Kapselin sisaosan valmistus valamalla Teraskannet, tiivisteet, kaasuatmosfaari Kapselin kokoonpano, asennus ja kasittely Ruotsin SKB:n kapselivalmistusteknologian kehitystilanne MASSATUOTANTO- JA LAATUNAKOKOHDAT NYKY1NEN REFERENSSIKAPSELI SEKA NAKYMIA KEHITYS- SUUNNITELMIST A VITrfEET... 59
5 3 ESIPUHE Tama valmistusteknisia selvityksia, kokeita ja demonstraatiovalmistamista kuvaava raportti koostuu useiden organisaatioiden suorittamien kehitysohjelmien yhteenvedosta ja tilannekuvauksesta. Raportin on koonnut dipl.ins. Heikki Raiko VTT Energiasta. Muutoin seka raportin tekoon etui tarkastamiseen ovat osallistuneet myos seuraavat henkilot: dipl.ins. Timo Salonen Outokumpu Poricopper Oy:sta, joka on vastannut kapselin kuparivaippaa koskevista materiaali-, hitsaustekniikka- seka valmistustekniikkakehitysohjelmista, dipl.ins. Ismo Meuronen Suomen Teknohaus Oy:sta, joka on toiminut elektronisuihkuhitsausta koskevissa kehitysprojekteissa hitsaustekniikan ja -laitteiden asiantuntijana seka dipl.ins. Kimmo Lehto Valmet Oyj:n Rautpohjan valimosta, joka on vastannut kapselin sisaosan valmistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Mainitut henkilot ja organisaatiot ovat omalta osaltaan tarkastaneet tassa raportissa esitetyt tulokset ja johtopaatokset.
7 5 1 JOHDANTO Tassa raportissa kuvataan ydinpolttoaineen loppusijoituskapselin valmistusteknologian kehithimiseksi Posivan toimesta koti- ja ulkomaisen teollisuuden kanssa toteutettuja kehityshankkeita seka muiden, lahinna ruotsalaisten toteuttamia, aiheeseen liittyvia kehityshankkeita. Kehityshankkeiden perusteella saavutettua valmistusteknologian tasoa kuvataan ja arvioidaan seka esitellaan myos vaihtoehtoisia valmistustekniikoita. Lisaksi valmistusteknologisia valintoja tarkastellaan ja arvioidaan tulevien massatuotantovaatimusten kannalta.
9 7 2 KAPSELIN KUVAUS Y dinpolttoaineen loppusijoituskapseli on pallografrittivaluraudasta valmistetusta sisarakenteesta ja sita ymparoivasta 50 mm paksuisesta hapettomasta kuparista valmistetusta paallysvaipasta muodostuva t painoinen tiivis, pitkaikainenja erittain luja sailio. Ensisijainen kapselirakenneratkaisu on sama molempien Suomessa kaytossa olevien reaktorityyppien polttoainenipuille. Vain sailion pituus ja sisarakenteen aukkojen muoto on sovitettu erikseen seka Olkiluodon BWR-polttoainetta ja Loviisan VVER 440-polttoainetta varten. BWR-polttoainetyypille suunniteltujen kapselien rakenne ja paamitat on esitetty kuvissa 1-4. Tarkempia tietoja taman kapselin sisarakenteen mitoista, painoista ja tilavuuksista on annettu taulukoissa 1-2. KUVA 1. Leikkauskuva loppusijoituskapseleista, vasemmalla BWR-tyyppi, oikealla VVER -440-tyyppi. Kapselin sisaosa on valamalla valmistettu integroitu osa. Se toimii kapselin kuormaa kantavana osana, nippujen sijoitustelineena, omalta osaltaan myos sateilysuojana, lammonjohteena, alikriittisen geometrian muodostajana ja tyhjan tilan taytteena.
10 8 TA ULUKKO 1. BWR-polttoainekapselin painot ja tilavuudet. Kupari Rauta tai Polttoaine- Kaasutila Yhteensa teras nip ut Massa [kg] Tilavuus [m 3 ] 0,844 1,853 0,416 0,956 4,069 TA ULUKKO 2. VVER 440-polttoainekapselin painot ja tilavuudet. Kupari Rauta tai Polttoaine- Kaasutila Yhteensa teras nip ut Massa [kg] Tilavuus [m 3 ] 0,655 1,424 0,314 0,595 2, Valettu sisarakenne BWR-tyyppiselle polttoaineelle tarkoitetun sisarakenteen pituus ilman kansia on 4,45 m, ulkohalkaisija 0,95 m ja siina on 12 kpl nelion muotoista lapimenevaa aukkoa. Kuvassa 2 on esitetty myos VVER 440-polttoaineelle tarkoitettu lyhyempi rakennevariaatio. Kapselin sisarakenne valmistetaan valamalla raudasta. Materiaali on pallografiittivalurauta EN-GJS U (SFS-EN 1563). Neliomaiset BWR-polttoaineelle tai ympyranmuotoiset VVER 440-polttoaineelle tarkoitetut sijoituskanavat muotoillaan valettassa sisarakenteen valumuottiin sijoitettujen terasprofiilien avulla. Aukot tehdaan valumuottiin kokoon hitsattuna terasrakenteena, joka tuetaan riittavasti. Muotin valmistuksessa eli kaavauksessa ja valussa on kiinnitettava putkirakenteiden suoruuden sailymiseen huomiota. Putkista muodostettavien aukkojen suoruustoleranssin valmiissa rakenteessa tulee olla no in 5 mm koko pituudella. V alettavaan poikkileikkaukseen syntyy (katso kuvaa 3) 4 kappaletta nurkkakohtaa, joissa materiaalipaksuus olisi huomattavasti suurempi kuin muualla. Naihin neljaan kohtaan voidaan sijoittaa muottiin sisahalkaisijaltaan 80 mm terasputket, jotka ohjaavat valun jahmettymista tasaisemmaksi ja si ten parantavat valun metallurgista laatua. Kanavien sisapinnat puhdistetaan valun jalkeen hiekkapuhalluksella. V ale tun lierion ulkokeha (50-60 mm syvyyteen asti) tarkastetaan ultraaanitarkastuksella. V aletun sisarakenteen lieriomainen ulkopinta ja paadyt koneistetaan (pinnankarheus Ra=6,3 ~m) ja niiden mittatarkkuustavoite on +0/-1 mm halkaisijalle ja +0/-2 mm pituu-
11 9 delle. Paatypinnat tarkastetaan koneistuksen jalkeen magneettijauhetarkastuksella. Koska paatyjen ulkoreuna toimii tiivistepintana, ei pintavikoja sallita nailla alueilla. Sisaosan molempiin paatyihin porataan ja kierteytetaan 8 kpl M16x2 reiat kantta esittavan kuvan 4 mukaisiin paikkoihin. Reikien syvyys on noin 35 mm. 2.2 Kannet ja ruuvit Valetun sisaosan paatyihin valmistetaan 50 mm paksuiset teraskannet (2 kpl). Kansien materiaaliksi riittaa tavanomainen rakenne- tai paineastiateras (lujuusluokka Fe 37 tai vastaava). Kannet koneistetaan kaikilta pinnoiltaan (Ra=6,3 J.Lm) ja niihin tehdaan 8 kpl reikaa ruuvikiinnitysta varten kuvan 4 mukaisesti. V aarnaruuveja kaytetaan pulttien sijasta siita syysta, etta kun manipulaattorikasittelyssa kierre saattaa vaurioitua, voidaan vaurioitunut vaarnaruuvi irrottaa ja vaihtaa. Talloin valetussa sisaosassa oleva kierre ei voi vaurioitua, mika johtaisi sisaosan romutukseen tai hyvin hankalaan korjaukseen. Kansien ohjaus tarkalleen oikealle paikalleen on tarkoitus varmistaa kahdella valetun sisaosan paatyyn asennettavalla kartion muotoisella ohjaustapilla, joita vastaaviin kohtiin kannen sisapintaan porataan vastaavan kokoinen riittavaan syvyyteen ulottuva reika. Myos kannen ulkoreunaan on suunniteltu kartiomainen olake, joka kantta asennettaessa keskittaa sen. Kansien liitoksen tiiviys on suunniteltu toteutettavan tiivisteella, mutta sellaista ei viela ole yksityiskohtaisesti suunniteltu. Tiivisteen ja teraskannen asentaminen manipulaattorilla tulevat olemaan vasta kapselointilaitoksen kuumakamrnion kasittelylaitteiden suunnittelussa yksityiskohtaisesti mukana. Ruuvit ovat vaarnaruuveja M16x80. Ruuvien materiaali on teras ja lujuusluokka 8.8. Aluslaattoja ei kayteta. Kapselointitapahtumaa ja siihen liittyvia toimintoja on kuvattu yksityiskohtaisemmin raportissa (Kukkola 1999).
12 10 PALLOGRAFII TTI VALUA OLEVA YDINJATTEEN LOPPUSIJOITUS KANISTERIN SISAOSA ILMAN KANSIA PAINO: 12.8/9.7t PI TUUS: 4.45/3.25 m HALKAISIJA: 0.95m BWR TYYPPI VVER 440- TYYPPI KUVA 2. Kapselisisaosien paamitat }a yleiskuvat. C\1 Ll) 0 C\1 "' 0 KUVA 3. Kapselisisaosien poikkileikkauksien muodot }a paamitat.
13 11 50 R17.5 LEJ KKAUS A-A ~ 3x3 r~ Q R450 KUVA 4. Kapselin sisiiosan teraskansien paiimitat }a ruuvien reiat. 2.3 Kuparivaippa Raudasta valmistettua sisaosaa ymparoi kauttaaltaan 50 mm paksuinen kuparivaippa. V aippa on suora lierio ja se on suljettu molemmista paistaan kuparikannella, jossa on nostoapuva.iineen tarttumista varten ympyran muotoinen nosto-olake. Kannet liitetaan lierioon elektronisuihkuhitsauksella (lyh. EB-hitsauksella). Lierion ulkohalkaisija on 1052 mm ja kapselin kokonaispituus BWR-tyypilla 4754 mmja VVER 440-tyypilla 3554 mm. Kuparivaippa on kauttaaltaan, sisa- ja ulkopinnoiltaan, koneistettu sorvaamalla. Vaipan ja sen sisa.ila olevan rautasisuksen valinen sovite on va.ija, nimellinen valys on 1 mm sateen suunnassa seka pituussuunnassa 2 mm molemmissa paissa. Valjyytta tarvitaan, jotta asennusvaiheessa kapselin raskas sisaosa voidaan asentaa kuparivaipan sisaan nosturilla siten, etta se ei tartu kiinni tai leikkaa pehmeasta kuparista lastua. Samaten valys antaa kuparilieriolle mahdollisuuden kutistua vapaasti kannen hitsauksen yhteydessa si ten, etta hitsaus ei aiheuta tarpeetonta jaannosjannitysta ulompaan kuparivaippaan.
14 12 Kuparivaipan materiaali on hapeton kupari, johon on mikroseostettu ppm fosforia. Fosforin lisayksella on parannettu hapettoman kuparin virumissitkeytta, joka korkeammissa Himpotiloissa (>200 C:ssa) muutoin alenee. Kapselivaipan ei tosin ole suunniteltu milloinkaan joutuvan nain korkeaan kayttolampotilaan. Kuparivaipan kannen kiinnityskohdasta on esitetty yksityiskohta kuvassa I 50 >:< >:< E 8-hitsaus KUVA 5. Kapselin kuparivaipan lierioosan ja kannen hitsauskohdan yksityiskohtia. Kuparin raekoko tulee olla alle 360 f..lm, jotta ultraaanitarkastuksella paastaan kohtuulliseen erottelukykyyn. Hitseihin syntyy valurakenne, jossa raekoko luonnollisesti on paljon suurempi; tarkemmin aihetta on esitetty viitteissa (Aalto 1998) ja (Jeskanen & Kauppinen 1997). Ranskassa vuonna 1998 tehdyissa hitsauskokeissa raekoko oli poikittaissuunnassa tyypillisesti no in 1110 hitsin leveydesta. Hitsin pituussuunnassa raekoko sen sijaan on suuri t.s. hitsissa esiintyy rakeiden suuntaisuutta.
15 13 Hapettomalle kuparimateriaalille standardeissa esitettyja puhtausvaatimuksia on esitetty taulukko 3:ssa. Yleensa standardit maarittelevat vain kuparipitoisuuden vahimmaisarvon ja happipitoisuuden enimmaisarvon. Taulukon alimmalla rivilla on esitetty Outokumpu Poricopper Oy:n asiantuntemukseen ja kokemukseen perustuva kapselivaipan materiaalin puhtausvaatimuksien tavoitearvot. TAULUKKO 3. Hapettoman kuparin analyysivaatimukset ASTM- standardin mukaan sekii Outokummun kokemukseen perustuva kapselimateriaalin Cu-OFP -laadun tavoiteanalyysi. Kuparin spesifikaatio S (ppm) O(ppm) p (ppm) H(ppm) Cu ( 0 /o) ASTM UNS C10100, Cu-OFE ~15 ~5 ~3 - ~99.99 ASTM UNS C10200, Cu-OF - ~ ~ Cu-OFP -laadun tavoiteanalyysi ~8 ~ ::;o.6 ~99.99 kapselimateriaalina
17 15 3 MATERIAALIVALINTA JA OMINAISUUKSIEN MAARITIELY Kapselin suunnitteluperusteet on esitetty kapselien suunnitteluraportissa (Raiko & Salo 1999). Suunnitteluperusteiden Hiyttyminen ja valmistustekniset syyt yht'' aikaisesti huomioon ottaen on paadytty kapselin valmistusmateriaalien valinnassa luvussa 2 esitettyyn yhdistelmaan. Kapselin sisaosa on lujuuden, alikriittisyyden, lammonjohto- ja sateilysuojauskyvyn optimoimiseksi valittu valmistettavaksi massiivisesta rautavalusta, jonka materiaali ja valmistusmenetelma on valittu siten, etta sitkeysominaisuuksia maksimoidaan ja valussa tapahtuvaa kutistumista ja muodon vaaristymista minimoidaan. Parhaiten soveltuvaksi valumateriaaliksi on valittu sitkea pallografiittivalurauta. Kapselin tiiviydesta ja korroosiosuojauksesta vastaava ulkovaippa puolestaan valmistetaan tiukoilla puhtausvaatimuksilla hapettomasta kuparista. Seinamanpaksuus valitaan loppusijoitusolosuhteissa vallitseviin korrodoitumisnopeuksiin nahden erittain konservatiivisesti. Kapselimateriaaliksi sopiva kuparilaatu ei ole standardoitu, n1utta se tayttaa kaikkien hapettoman kuparin standardien vaatimukset ja lisaksi sille on asetettu tiettyjen haitallisten epapuhtauspitoisuuksien suhteen erillisrajoituksia, joiden tavoitearvot on esitetty taulukossa 3 luvussa Materiaalien valmistus Hapetonta kuparia tuotetaan sulattamalla ja valamalla kuparikatodeja pelkistavassa atmosfaarissa. Kapselimateriaalin raaka-aineena kaytetaan puhtainta (A-grade) kuparikatodilaatua. Hapen poisto kuparisulasta tapahtuu joko hiilen lisayksen tai tyhjion avulla. Molemmilla menetelmilla voidaan paasta hyvin alhaiseen happipitoisuuteen kuparissa. ltse valu tapahtuu joko jatkuvalla tai puolijatkuvalla menetelmalla. Kapselimateriaalina kaytettavaan hapettomaan kupariin lisataan sulavaiheessa mikroseosteeksi fosforia virumissitkeyden parantamiseksi korkeahkoissa lampotiloissa. Kuparin valmistusmenetelmia on esitelty raportissa (Aalto et al. 1996). Kuparilierion pursotusta tai putkenvalmistusmenetelmalla tapahtuvaa valmistamista varten tarvitaan lahtoaihioksi mahdollisimman suurihalkaisijainen valanne. Kotimaassa valmistetut kuparivalanteet ovat olleet halkaisijaltaan noin 850 mm ja pituudeltaan noin 2400 mm. Tallaisen valanteen paino on noin 12 t. Kuparikansien valmistus aloitetaan noin 350 mm halkaisijaisesta ja noin 1400 mm pituisesta valanteesta. V alanteesta tehdaan useassa vaiheessa kuumapuristuksella pyorea laatta, joka mitat ja muoto vastaavat mahdollisimman hyvin valmista kantta. Talloin koneistettavaa jaa melko vahan ja kuumapuristuksesta aiheutuva korkea muokkausaste aikaansaa NDT -tarkastusten kannalta riittavan hienon mikrorakenteen, tyypillisesti J.Lm. Mikali vaippa valmistetaan kuumavalssatuista kuparilevyista, kaytetaan levyjen lahtoaihiona suorakulmaisen sarmion muotoista valannetta, jonka poikkileikkauksen mitat ovat 155x 1150 mm ja pituus tarpeen mukaan riittava. Yksittaisen valun maksimikoko joko laa-
18 16 tan tai lierion muotoon valettuna on nykyisilhi laitteistoilla Outokumpu Poricopperin tehtailla 15 t, joka kuitenkin on riittava kapselivaipan valmistamiseen kaikilla vaihtoehtoisilla menetelmilla. Kapselin sisaosan materiaalivalmistus on normaalin pallografiittivalukaytannon mukainen. Raaka-aineena on terasromu ja harkkorauta. V alumateriaali on standardilaadun EN-GJS U (SFS-EN 1563) mukaista. Valukappaleelle ei tarvitse jalkikateen suorittaa lampokasittelya. Valmet Oyj:n Rautpohjan valimolle ei noin 15 t valukappaleen valaminen aiheuta minkaanlaisia laitteistojen kapasiteettiongelmia. V alimon laitteistojen maksimikapasiteetti yltaa noin 80 t painoisiin yksikkoihin. Pohjoismaissa on lisaksi ainakin kolme muuta rautavalimoa, jotka ovat tehneet SKB:lle vastaavanlaisia kapseliprototyypin valuja pallografiittivaluna (Andersson 1998). 3.2 Materiaalien valmistuksen laadunvalvonta Kapselin valmistusmateriaalien laatuvaatimukset on esitetty suunnitteluraportissa (Raiko & Salo 1999). Kupariraaka-aineen valmistuksessa tarpeelliset tarkastukset ovat: kemiallinen analyysi vetokoe raekoon maarittely materiaalin tunnistus. Jotta myohemmissa valmistusvaiheissa ei tormata materiaalivikoihin, valun valmistaja yleensa tekee jo tassa vaiheessa silmamaaraisen tarkastuksen ja kuumavalssauksen jalkeen volumetrisen tarkastuksen ja pintatarkastuksen. Raekoon maaritys ja vetokokeen suorittaminen tapahtuvat kuumamuokkauksen jalkeen. Sisaosan pallografiittivaluraudalle tehdaan vastaavasti seuraavat tarkastukset: kemiallinen analyysi vetokoe materiaalin tunnistus. Sisaosan teraskansien materiaalille (teraslevy) vaaditaan ainestodistus, josta on ilmetui.va materiaalin norminmukaisten ominaisuuksien tayttyminen, ts. kemiallinen analyysi, vetokoe ja materiaalin tunnistus (sulatusnumero). Sisakannen standardinmukaisille kiinnityselimille, ruuveille ja muttereille, vaaditaan laatuvakuutus.
19 17 4 VAIHTOEHTOISET VALMISTUSMENETELMAT 4.1 Kuparivaipan valmistus Kuparivaipan erilaisia valmistusmahdollisuuksia on kartoitettu ja selvitelty Suomessa jo pitkaan. Teoriassa valmistus voidaan tehda hyvinkin usealla erilaisella menetelmalla, mutta kaytannossa vain muutama tapa on toistaiseksi kyetty osoittamaan mahdolliseksi valmistusmenetelmaksi. V aihtoehtoisia valmistusmenetelmia on esitelty laajemmin viitteissa (Aalto et al.l996) ja (Andersson 1998). Perinteisesti lieriomaisia pyorahdyskappaleita on valmistettu valamalla ja erityisesti keskipakoisvaluna. Hapettoman kuparin valaminen vaatisi kaytannossa ymparistokseen tyhjion tai inertin suojakaasun, jollaista tekniikkaa ei keskipakoisvalun yhteydessa ole viela kaupallisesti tatjolla kapselin vaatimaan mittakaavaan sovellettuna. Samaten kupari muodostaa valussa erittain suurirakeisen kiderakenteen, joka ei valttamatta olisi edullista kanisterin vaipassa. Pari vuosikymmenta sitten Ruotsissa selvitettiin kuparikapselin valmistamista pulverimetallurgian avulla. Siina sintratusta kuparijauheesta muotoillaan tarpeen mukainen kapselirakenne ja itse materiaali kiinteytetaan puristamalla jauhetta erittain suurella paineella korotetussa lampotilassa, jolloin muodostuu kiintea metallinen rakenne. K yseinen kuumaisostaattinen puristus (hot isostatic pressing, lyh. HIP) vaatii kalliit erikoislaitteet, eika se toistaiseksi ole osoittautunut hyodylliseksi. Vielakin eksoottisempia menetelmia loytyy, nimittain putkia on joihinkin tarkoituksiin valmistettu myos kasvattamalla materiaalia pyorean mallineen paalle joko metalliruiskutuksella (plasmaruiskutus) tai elektrolyyttisesti. Kapselin mittakaavassa nama menetelmat kuitenkin ovat liian tehottomia, hitaita ja kalliita. Ruotsalainen Boliden AB on patentoinut elektrolyyttisen kasvattamisen menetelman kapselivaipan valmistukseen. Terasputkia on valmistettu sateittaisesti takomalla kiintean tuuman paalla. Tama menetelma saattaisi sopia myos suurille kupariputkille, mutta pehmeana metallina kuparille on loytynyt muita, mahdollisesti tehokkaampiakin muokkausmenetelmia. Jaljelle jaa viehi useita valmistusmenetelmia, joita on jo ehditty kokeillakin kapselivaipan valmistamiseen. Seuraavassa esitellaan niista mielenkiintoisimmat, nimittain levysta taivuttamalla ja yhteenhitsaamalla koottava lierio, lierion valmistaminen pursottamalla taikka Ehrhardt -menetelmalla (Mannesmannin putkenvalmistuksessa kayttama pistaminen ja veto -menetelma) seka Outokummulla innovaatioasteella oleva puristussorvausmenetelma. Kuvassa 6 on esitelty nama vaihtoehdot sisaltava kuparikapselin valmistuksen vaiheittainen prosessikaavio. Nama esitellaan jaljempana erikseen. Niille on ominaista, etta lierio pystytaan muovaamaan nopeasti, usein ilman hitseja tai muita liitoksia, suurella mittatarkkuudella ja hyvaihi pinnanlaadulla seka riittavalla muokkausasteella, joka antaa edullisen pienen kiderakenteen valmiiseen kappaleeseen.
20 18 Raaka-ai ne Laatta KUVA 6. Kuparikapselin vaihtoehtoisia valmistusreittejii. Lierioosa voidaan valmistaa joko pursottamalla, pistiimiillii ja vetiimiillii (Ehrhardt-prosessi), puristussorvauksella muokkaamalla tai kuumavalssatusta levysta taivuttamalla ja hitsaamalla. Koneistus, kansien valmistus ja kansien kiinnitys on kaikissa vaihtoehdoissa samanlainen Kuparilierion valmistaminen levysta Kuparikapselin valmistaminen voi tapahtua tavanomaisella sailionvalmistusmenetelma.lla. Talloin lierio valmistetaan kuumavalssatuista kuparilevyista, jotka hitsataan yhteen. Lierioosaan tulee vahintaan yksi pituushitsi, kaytannossa mittasuhteet ovat kuitenkin sellaisia, etta pituushitseja tarvitaan kaksi. Suuria hitsattuja terasputkia valmistetaan myos yhdella pituushitsilla, mutta talloin hitsausmenetelmana on kaytetty perinteisia hitsausmenetelmia. Kuparilevyjen valmistus aloitetaan valamalla valssattaviksi aihioksi paksuja laattoja. Aihioiden massan tulee olla riittavan suuri, jotta valssattaviin levyihin saadaan riittavat tyovarat pituuteen, leveyteen ja paksuuteen. Jos lierio tehdaan kahdesta puolikkaasta, on valssattavien levyjen koko noin 2x5 m ja paksuus noin 60 mm. Tallaisen kuparilevyn massa on yli kg. Kuparilevyjen kuumavalssauksessa tarvittavia valssilaitoksia, joiden mitta- ja voimakapasiteetti on nain suurille levyille riittava, on varsin harvassa. Kun levyt riittavine tyovaroineen on saatu valmistetuksi, on seuraava tyovaihe levyjen taivuttaminen lierion puolikkaiksi. Taivuttaminen on sinansa yksinkertainen tyovaihe ja siihen sopivia laitteita loytyy kotimaastakin varsin useasta konepajasta. Koska tyovarat pyritaan pitamaan kohtuullisina, on taivutukselle kuitenkin asetettava varsin tiukat mittatark-
21 19 kuusvaatimukset. Taivutusmenetelmia on periaatteessa kaksi: taivutus sarmayskoneella ja taivutus valssilla. Taivutuksen jalkeen lierion puolikkaat jannityksenpoistohehkutetaan eli myostetaan, jotta taivutuksen aiheuttamat jaannosjannitykset laukeavat ja kappale sailyttaisi paremmin muotonsa tulevissa koneistusvaiheissa. Seuraavaksi lierion puolikkaiden pituusreunat koneistetaan hitsausta varten. Pituushitsit tehdaan elektronisuihkuhitsauksena (EB-hitsaus ). Tata varten hitsattavat pinnat koneistetaan tarkkaan tasomaisiksi seka hitsattavan kohdan ulko- ja sisapinta koneistetaan suoraksi asennuksen ja juuritukien kiinnittamisen helpottamiseksi. Pituusliitokset hitsataan lierionpuolikkaiden ollessa kiinnitettyna erityisessa tukirakenteessa. Puolikkaat pysyvat talloin varmemmin paikoillaan j a muutoin hankalasti kasiteltavia kaarevia, painavia kappaleita on helpompi kasitella nosturilla. EB-hitsaus tapahtuu vaiheittain. Aluksi tehdaan molempiin pituusliitoksiin silloitushitsaus, jotta puolikkaat pysyvat varmemmin paikoillaan toisiinsa nahden. V arsinaisessa hitsauksessa kaytetaan suurta tehoa riittavan tunketuman varmistamiseksi. Lopuksi on mahdollista kayttaa pienempitehoista sadetta ja laajaa sateen poikkeutusta hitsin pinnan uudelleen sulatukseen (pintakasittelyhitsi), jolla pinta saadaan juohevammaksi ja tasaisemmaksi. EB-hitsaukset tapahtuvat tyhjiokammiossa. Pituushitsausten jalkeen lierio sorvataan ulko- ja sisapinnaltaan maaramittoihinsa. Koneistuksen jalkeen kuparilierioon hitsataan viela EB-hitsauksella valmiiksi koneistettu pohjakansi. Kannen hitsin pinnan koneistuksen ja rikkomattomien tarkastusten jalkeen kuparivaippa on valmis varustettavaksi kapselin sisaosalla, minka jalkeen kokoonpantu kapseli on valmis siirrettavaksi kapselointilaitokselle polttoaineella tayttamista ja kapselin sulkemista varten Kuparilierion pursotus Maailman suurimmilla puristimilla kyetaan pursottamaan yksittaisesta kuparikappaleesta korotetussa Himpotilassa tarpeeksi suuri lierio. Tallaisia tonnin puristimia on ainakin yksi Skotlannissa ja yksi Teksasissa. Pursotusmenetelmassa lierio valmistetaan seuraavasti. Aluksi valetaan 850 mm halkaisijainenja noin 2,4 metrin mittainen kuparipotky. Potkyn pinnat koneistetaan puhtaaksi. Sitten potky lammitetaan C Himpotilaan ja tyssataan muotissa lyhyeksi suurihalkaisijaiseksi lierioksi. Seuraavassa vaiheessa kappale lavistetaan. Tassa vaiheessa sisahalkaisija saa oikean mittansa. Lavistettaessa muotissa oleva lierio pitenee. Seuraavassa vaiheessa kappale on jaahdytyksen jalkeen koneistettu uudelleen puhtaaksi ja muotoiltu kulmat pyoristaen sopivaksi pursotusta varten. Pursotusta varten kappale Himmitetaan taas C lampotilaan ja se asetetaan puristimen jalustalle. Jalustan lapi liikkuva tuuma tyonnetaan alhaalta pain kuparikappaleen sisaan. Taman jalkeen varsinainen pursotus tapahtuu painamalla ylhaalta pain kuparikappaleen paalle sylinterimainen kappale, jonka ylaosassa on tuurnan ja halutun seinamanpak-
22 20 suuden suuruinen aukko, puristussuutin. Kun esilamm.itys on sopiva ja puristimessa on riituivasti voimaa, muovautuu kupari plastisesti ja pursottuu tuuman ymparilla puristussuuttimesta ulos. Talloin syntyy kerralla valmis kuparilierio, joka jaahdytetaan nopeasti, jotta kiteet eivat ehdi kasvaa. Pursotus tapahtuu pystyasennossa suoraan ylospain, jolloin maan vetovoima ei paase taivuttamaan syntyvaa putkea kayraksi. SKB AB on teettanyt vuosina muutaman pursotuskokeen Wyman Gordon Ltd:lla Skotlannissa. Lopputulos kokeista oli, etta hyvalaatuisia kuparilierioita voidaan valmistaa talla menetelmalla. Mittatarkkuus ja pinnanlaatu on hyva ja kuparin raekoko on saatu niinkin pieneksi kuin J.lm. Pursotetun lierion alkupaa kokee pienemman deformaation kuin muut osat, joten siina kohtaa esiintyy suurin raekoko. SKB on esittanyt kokeensa ja niista saadut kokemukset raportissaan (Andersson 1998) Kuparilierion valmistus Ehrhardt -prosessilla Mannesmann on tunnetusti menestyksellisesti valmistanut suurikokoisia terasputkia noin sadan vuoden ajan Heinrich Ehrhardtin kehittamalla putkenvalmistamisprosessilla, joka perustuu lierionmuotoisen aihion pistamiseen ja vetoon (pierce and draw). Menetelma muistuttaa tietyilta vaiheiltaan edella kuvattua pursotustakin, mutta siina tarvittavat voimat ja laitteistot ovat pienempia. Kapselivaipan tapauksessa aihio on tassakin menetelmassa samanlainen kuin pursotuksessa. EsiHim.mityksen jalkeen aihio tyssataan muotissa kuten edella kuvattiin. Sen jalkeen aihioon painetaan keskelle aukko tai syvennys, joka ei kuitenkaan mene kappaleen lapi. Nain syntyvaa kappaletta venytetaan useassa vaiheessa C lampotilassa seuraavasti: kappaleessa olevaan aukkoon tyonnetaan tuuma, jonka avulla kappale tyonnetaan raamissa olevan muotoillun renkaan (matriisin) lapi. Tassa vaiheessa kappaleen ulkohalkaisija pienenee ja sen pituus vastaavasti kasvaa. Poikkipinnan muodonmuutos yhta kasittelykertaa kohti on 20-30%. Kasittelyvaiheen jalkeen kappale esihi.mmitetaan uudelleen ja siihen tyonnetaan suurempi tuuma, joka kasvattaa sisahalkaisijaa. Taman jalkeen taas toistetaan tuumalla kappaleen tyontaminen hieman pienemman renkaan lapi, jolloin kappale taas hoikistuu ja pitenee. Toistamalla prosessia muutaman kerran saadaan sisa- ja ulkohalkaisija lahestymaan haluttua mittaa ja lieriolle tulee koko ajan 1isaa pituutta. Kun halkaisijamitat ovat kohdallaan, jaahdytetaan lierio ja sen molemmista paista katkaistaan ylimaaraiset osat pois. Valmistusprosessissa lierion toinen paa sailyy koko ajan suljettuna, mutta umpipaahanjaava kiderakenne on alhaisesta muokkausasteesta johtuen mahdollisesti liian karkea, jotta sita voitaisiin kayttaa sellaisenaan kapselivaipan integroituna pohjakantena. SKB on teettanyt talla menetelmalla alustavia valmistuskokeita V allourec & Mannesmannin putkitehtaalla Reisholzissa Saksassa vuonna Ensimmaiset kokeet tehtiin varovaisuussyista tarpeettoman korkeassa lampotilassa, josta aiheutui lopputuotteeseen karkea kiderakenne. Lierioosan raekoko oli noin J.lm, joka ylittaa selvasti ultraaanitarkastusten vuoksi maaritellyn enimmaistason J.lm. Samaten ensimmaisen lierion seinamanpaksuus oli runsaasti vaihteleva, mika ilmeisesti aiheutui halutuille kapselin mitoil-
23 21 le huonosti sopivista tuuman ja muottirenkaan (matriisin) mitoista ja muodoista. Jatkokokeita varten valmistettaneen optimaalisemmat muovaustyokalut. SKB:n on till.hi edia tarkoitus tehda ainakin kaksi j atkokoetta samalla menetelmalla. Alentamalla esihimmitys noin 650 C:een uskotaan saatavan vaatimukset tayttavaa raekokoa. SKB on raportoinut tamankin kokeensaja siita saadut kokemukset raportissa (Andersson 1998). Menetelma sinansa on tehokas ja nopea eika vaatisi suurtuotannossakaan merkittavia lisainvestointeja. Kuvassa 7 on esitetty taman valmistusprosessin periaate. MUOTTI I PIS TO VETAMINEN KUVA 7. Periaatekuva putken valmistamisesta Ehrhardt -prosessilla. Posiva kartoitti kapselivaipan valmistamismahdollisuuksia putkenvalmistusmenetelmalla vuonna 1997 ja tassa yhteydessa paadyttiin myos ylhikuvatun Ehrhardt -prosessin kayttomahdollisuuteen. Posiva on kaynyt tutustumassa kesalla 1998 kyseiseen Vallourec & Mannesmannin putkitehtaaseen, joka on tarjoutunut tekemaan suomalaisillekin kuparilierion valmistuskokeita. Lisaselvitykset taman valmistusmenetelman kayttoonottokokeiluista ovat harkittavina Kuparilierion valmistus puristussorvauksella Outokumpu on ideoinut puristussorvausmenetelmaa, jolla voitaisiin paksusta kuparirenkaasta puristussorvaamalla valmistaa kuparilierioita. Menetelma on vasta innovaatioasteella, mutta sita on tarkoitus vieda pitemmalle. Tallakin menetelmalla on tavoitteena kyeta valmistamaan hienorakeinen, muoto- ja mittatarkka lierio ilman pituusliitoksia, josta kapselivaippa olisi helposti valmistettavissa loppukoneistuksella ja kansien hitsauksella.
24 Kapselin sisaosan valmistus Kapselin sisaosan valmistamiseen on valaminen tahan mennessa selvitetyista menetelmista ylivoimaisin. Se mahdollistaa tarpeelliset muotoiluvaatimukset, tuottaa integroidun ja riittavan homogeenisen rakenteen. V alettu rakenne on luja ja kuitenkin valmistusmenetelmana se on varsin edullinen kustannuksiltaan. Ainakin teoreettisesti valettua rakennetta vastaava komponentti voitaisiin valmistaa terasosista hitsaamalla. Tarvittavat suuret seinamanpaksuudet ja samanaikaisesti vaaditut muoto- ja mittatoleranssit kuitenkin kaytannossa pudottavat hitsaamalla koottavan sisarakennevaihtoehdon pois. Mittatarkka rakenne saataisiin kylla kootuksi koneistetuista terasosista, jos liittaminen toisiinsa tehtaisiin pultti- ja tappiliitoksin, mutta silloin riittavan lujuuden saavuttaminen tulee ongelmalliseksi. Nain sisaosan valmistusvaihtoehdot voidaan nykytilanteessa rajoittaa vain sen materiaalin valintaan. Nykyiseksi paavaihtoehdoksi on valittu pallografiittirauta ottaen huomioon sen lujuus, sitkeys, valettavuus, kutistuminen, jaannosjannitykset, korroosiotuotteet ja -ominaisuudet. Lahin vaihtoehtoinen valmistusmateriaali olisi teras. Teras olisi parempi sitkeydeltaan, mutta sen heikompi valettavuus, suuri kutistuminen valussa ja epatasaisesta kutistumisesta syntyvat jaannosjannitykset verrattuna pallografiittivaluun ovat oleellisesti huonompia ominaisuuksia. Lujuus ja korroosio-ominaisuudet ovat eri vaihtoehdoilla suunnilleen samanarvoisia. Pallografiittivalu on kustannuksiltaan selvasti edullisempaa kuin terasvalu.
25 23 5 V ALMISTUSKOKEET Vuosina Posiva Oy toteutti Outokumpu Poricopper Oy:n kanssa kuparin hitsauksen menetelmakehitysprojektin, joka kuului osana TEKESin hitsaus- ja levytekniikan teknologiaohjelmaan. HitsausmenetelmakehityksesHi tarkemmin kohdassa 5.1. Toisen suuren valmistusteknologiahankkeen, loppusijoituskapselin valmistusteknologiakoeohjelman (tuotekehityshanke vuosina ) kokonaistavoitteena oli valmistaa kaytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseli, jossa on pallografiittivalusta tehty sisaosa ja tata ymparoiva kuparivaippa. Myos taman teknologiahankkeen alkuvaiheessa tehtiin suuri joukko kuparin EB-hitsauskokeita, koska kapselin suuresta koosta johtuen jouduttiin kayttamaan aiempiin hitsauskokeisiin verrattuna erityyppista hitsauslaitteistoa. Paaasiassa pyrittiin itse kehittamaan ja toisaalta kokoamaan alihankinnoilla kapselivalmistuksessa tarpeellisia kotimaisia valmiuksia. Keskeisena kehityskohteena tassa valssaukseen ja taivutukseen perustuvassa valmistusreitissa oli kapselin osien EB-hitsaus ja hitsin tarkastaminen, missa hyodynnetaan aikaisemmin tehtya menetelmakehitystyota. Lisaksi projektin aikana kehitettiin kapselin valmistukseen liittyvaa tekniikkaa. Esimerkkeina kehityskohteista ovat suuren pallografiittivalun valmistaminen, massiivisen kuparikappaleen koneistus ja valmistuksen aikainen laadunvalvonta. Projekti toteutettiin TEKES:in tuotekehityshankkeena. Projektiin osallistuvat Outokumpu Poricopper Oy vetajana ja Posiva Oy seka osarahoittajana etta sisaosan valmistuksen sisaltavan osaprojektin vetajana. 5.1 Kuparin hitsausmenetelman kehitys Projektin yleisena tavoitteena oli kehittaa elektronisuihkuhitsaukseen perustuva kuparikapselien vaipan valmistusmenetelma. Ensimmaisena tavoitteena oli kehittaa menetelma taivutettujen levyjen liittamiseen perustuvan lierionvalmistusmenetelman tarvitsemille pituushitseille. Toisena tavoitteena oli tutkia perinteisen tyhjiossa suoritettavan EB-hitsauksen soveltuvuutta kapselin paatykansien kiinnittamisessa, joissa pitkittaishitseihin verrattuna lisavaatimuksena on hitsin kelvollinen paattaminen. Projektin ensimmaisessa vaiheessa selvitettiin pituusliitosten hitsausta. Vuoden 1994 aikana toteutettiin koeohjelma V almet Lentokoneteollisuus Oy:n Moottorihuollossa Linnavuoressa olevalla EB-hitsauslaitteistolla (30 kw). Kaikkiaan hitsattiin 18 kpl koetta erilaisilla parametriyhdistelmilla. Koeohjelman tulokset analysoitiin, etsittiin parametrien optimi 50 mm kuparilevyn hitsaukseen ja suoritettiin optimin kokeellinen verifiointi. Projektin ensimmainen vaihe raportoitiin vuonna 1995 (Rajainmaki et al. 1995). TehdyilHi kokeilla maariteltiin sellainen hitsausparametrien yhdistelma, jolla saadaan 50 mm paksuun kuparilevyyn hyvalaatuinen hitsi, ja jossa aloitus ja lopetus ovat varsinaisen hitsin ulkopuolella. Kokeiden perusteella arvioitiin mahdolliseksi valmistaa kapselin lierion valmistuksessa tarvittavat pitkittaishitsit kokeissa kaytetylla hitsauslaitteistolla em. hitsausparametreja kayttaen.
26 24 Vuonna 1995 kaynnistettiin projektin toinen vaihe, jonka tavoitteena oli tutkia EB-hitsauksen soveltuvuutta kapselin paatykansien liittamiseen. Kehityskohteena oli virheettoman hitsisauman aikaansaaminen kaareviin kuparilevyihin sateen ollessa vaakaasennossa. Lisaksi kehitettiin hitsauksen lopetustekniikkaa sellaiseksi, etta lopettamiskohtaan ei synny liiallisia hitsausvirheita. Nama hitsauskokeet suoritettiin Saksassa lgm Robotersysteme AG Steigerwald Strahltechnikin hitsauslaitteistolla. Laitteen suurempi - teho (60 kw) mahdollisti aikaisempaa monipuolisempien hitsausparametriyhdistelmien kayton, esim. suuremman hitsausnopeuden tai alemman kiihdytysjannitteen kayton tunkeumaa pienentamatta. Vaakasateella hitsaaminen osoittautui hieman vaikeammin optimoitavaksi kuin pystysuuntaisen sateen kaytto. Lopputuloksena saatiin etsityksi kuitenkin vuoden 1996 lopulla myos vaakasuuntaisella sateella laatuvaatimukset tayttava hitsausparametriyhdistelma. Hitsauskokeita tehtiin yli 30 kpl. Raportointi on esitetty raportissa (Aalto et al. 1997). Aikaisemmista kokemuksista poiketen pystysuuntaisen sateen kaytto johti parempaan lopputulokseen kuin vaakasuoran sateen kaytto. Koeohjelman kolmannessa vaiheessa vuonna 1997 valmistettiin kaksi lyhytta kuparilieriota (pituudet 0,3-0,5 m), joihin kiinnitettiin EB-hitsauksella suunnitelmien mukainen tayden mittakaavan kansi. Toinen hitsattiin vaaka- ja toinen pystysadetta kayttaen. Kappaleille tehtiin koemielessa myos ultraaanitarkastus. Myohemmin koekappeleiden hitsin lopetuskohta irrotettiin ja sille tehtiin myos rikkova tarkastus. Osittain rikotut koekappaleet on talletettu ja ne ovat esittelytarkoituksessa nahtavissa Olkiluodossa. Kappaleet on esitetty kuvassa 8. KUVA 8. Kapselin kannen hitsauskoekappaleet osittain avattuina. Vasemmanpuoleinen on hitsattu vaakasiiteellii ja oikeanpuoleinen pystysiiteellii. Esittelytarkoitusta varten kansien a/le on valmistettu lyhyt malli kapselin sisiiosasta }a teriiskannesta. Hitsien laatua, sateen tunkeumaa ja esiintyvia hitsausvirheita selvitettiin kokeiden eri vaiheissa monipuolisilla tarkastuksilla: Outokumpu Poricopper Oy:ssa arvioitiin hitsin pinnan laatu visuaalisesti seka mikro- ja makrorakennetarkasteluin. Naytepalojen ra-
27 25 diografiatutkimukset suoritettiin Huber Testing Oy:ssa ja ultraaanitarkastukset VTI:lla. Kuparin hitsauskokeiden tarkastusten yhteydessa suoritettiin myos hitsimateriaalin mekaanisten ominaisuuksien mittauksia. Esimerkkina mainittakoon hidasvetokokeina suoritetut virumislujuusmittaukset. Myos tarkastettavuutta selvitettiin erikseen Hitii tarkastuskohdetta varten hankituilla optimoiduilla ultraaaniantureilla. Koko hitsausmenetelmakehitysohjelman tulokset on julkaistu raportissa (Aalto 1998). Noin 50 mm paksuisia koekappaleita kayttaen saatiin tuloksena optimoidut hitsausparametrit seka pysty- etta vaakasateella hitsattaville kupariliitoksille. Hitseissa saavutettiin kapselivalmistuksessa tarpeellinen laatutaso perushitsin osalta (esim. lierion pituushitsit). Pyorahdyskappaleen hitsin lopetustekniikkaa ei viela taman ohjelman puitteissa saatu kehitetyksi sellaiseksi, ettei juurivikaa hitsin lopetusvaiheessa esiintyisi lainkaan. Runsailla kokeiluilla kuitenkin paastiin perille tekniikoista, joilla tavoitteeseen jatkotutkimuksilla voitiin paasta. Vuosina toteutetussa kuparikapselin valmistusdemonstraatiossa jatkettiin kuparin hitsausmenetelman kehittamista. Suurempitehoisella (max 75 kw) ranskalaisella hitsauslaitteella DCN Indret11a Nantesin lahella Ranskassa suoritettiin useassa vaiheessa lisakokeita. Niiden avulla parametrivalinta ja -ohjelmointi kehitettiin sellaiseksi, etta hitsin lopetusvaihe saatiin koko pituudeltaan virheettomaksi Kuparihitsin NDT -tarkastuksen menetelmiselvitys Kuparin hitsauksen menetelmakehitysprojektin yhteydessa suoritettiin rikkomattomien tarkastustekniikoiden kokeilua ja kartoitusta paksussa kuparissa olevien hitsien tarkastamiseksi. Kupari on volumetristen tarkastustekniikoiden kannalta vaikea materiaali. Ultraaanimenetelmien tarkkuus karsii suuren kiderakenteen aiheuttamasta signaalin kohinasta ja vaimenemisesta. Pintavikojen tarkastuksessa yleisesti kaytetty pyorrevirtamenetelma soveltuu vain matalien, enintaan 3 mm syvien pintavirheiden tarkastukseen. Projektin tavoitteena oli saada kuva tavanomaisten NDT -menetelmien antamista tarkkuuksista seka arvioida niiden riittavyytta tai muiden tarkastusmenetelmien tarvetta. Ultraaanitarkastusmenetelman raportointi on esitetty raportissa (Jeskanen & Kauppinen 1997). Selvityksessa kehitettiin EB-hitsin tarkastustekniikkaa kayttaen seka yksinkertaistettuja koekappaleita etta halkaisijaltaan taysimittaista kuparikapselin paatykappaletta. Koetulokset osoittivat anturien valinnan tiirkeyden pyrittiiessa havaitsemaan luotettavasti pienia epajatkuvuuskohtia voimakkaasti ultraaanta vaimentavassa materiaalissa. Tarkastukseen suositellaan kaytettavan seka fokusoituja normaaliluotaimia etta fokusoituja kulmaluotaimia, joilla voidaan kattaa koko tutkittava paksuusalue. Koetulosten perusteella EB-hitsista havaitaan halkaisijaltaan 5 mm ylittavat tasomaiset heijastajat, jotka sijaitsevat kohtisuorassa aanikeilaa vastaan.
28 26 Normaaliluotaimella havaitaan hitsin mahdollinen juurivika, jonka perusteella voidaan arvioida myos hitsin tunkeuma Kuparin virumiskokeet Kuparin hitsauskoeohjelman yhteydessa tehtiin vuosina seka hapettoman kuparin etta kuparin EB-hitsin virumiskokeita. Kokeet tehtiin hidasvetokokeina eri lampotiloissa alueella C. Lampotila-alue on valittu siten, etta virumismekanismi olisi kokeissa sama kuin kapselin kayttoolosuhteissakin. Osa kokeista oli suunniteltu murtumaan johtaviksi. Kokeet tehtiin instrumentoituina vakio-olosuhteissa yksittaisen mittausjakson pituuden ollessa jopa luokkaa yksi vuosi. Virumismittaukset tehtiin VIT:ssa. Kokeiden tarkoitus oli osoittaa kuparinlhitsin riittava sitkeys erilaisilla kuormitusnopeuksilla loppusijoitustilan lampotila-alueella. Virumiskokeiden raportointi on esitetty raportissa (Auerkari & Holmstrom 1997). Jos hitsissa ei ole merkittavia hitsausvirheita, yksiaksiaalisten virumiskoetulosten perusteella vuoden elinika saavutetaan viela noin 110 MPa alkujannityksella. Kapselin kuparivaipassa loppusijoitusolosuhteissa vaikuttavat jannitykset ovat selvasti tata tasoa alemmat, useimmiten puristuksen puolella seka virumisvenyma on tyypillisesti geometrisesti rajoitettu tiettyyn enimmaisarvoon. Loppusijoituskapselin kuparivaipassa suurimmaksi mahdolliseksi venymaksi on arvioitu 2%, kun taas kokeiden perusteella kuparihitsin murtovenyma ylittaa loppusijoitusolosuhteissa todennakoisesti 5%. Liitoksen arvioidaan kestavan myos hetkellisia ylikuormituksia ainakin 4% venymaan asti. 5.2 Kapselin valmistuksen yhteydessa tehdyt EB-hitsauskokeet Tassa projektissa tehtiin hitsauskokeita neljassa vaiheessa. Ensimmaisessa vaiheessa tehtiin hitsauskokeet Patria Finavitec Oy:n ( ent. V almet Lentokoneteollisuus) EBlaitteistolla Suomessa ja toisessa vaiheessa mahdollisella tayden mittakaavan kapselin hitsaajalla DNC lndret'illa Ranskassa. Toisessa vaiheessa DCN lndret teki kevaan 1998 aikana omatoimisesti hitsauskokeet. Tarkoituksena oli tutustuttaa DCN Indret kuparin EB-hitsaukseen ja hakea hyvia parametriyhdistelmia seka selvittaa alustavasti, onko DCN Indret potentiaalinen vaihtoehto tayden mittakaavan kapselin valmistajaksi. Kolmannessa vaiheessa hitsauskokeita jatkettiin kesa-heinakuussa 1998 DCN Indret1la tilaajan avustamana. Kolmannen vaiheen tarkoituksena oli optimoida perushitsausarvot ja kokeilla muutamalla kokeella lopetustekniikkaa. Neljannessa vaiheessa jatkettiin tilaajan avustamana hitsauskokeita. Naiden tarkoituksena oli tehda toistokokeita ja optimoida lopetustekniikka. Hitsauskokeiden jalkeen hitsattiin pitkittaishitsit 1,1 m pituiseen koelierioon hitsausparametrien varmistamiseksi. Putken lahtoaihiot oli tehty aikaisemmin valmistuskokeiden yhteydessa. Lyhyen putken hitsauskokemusten perusteella hitsattiin tayden mittakaavan kapseliin pitkittaishitsit. Kapselin pohjan hitsaus tehdaan koneistusten jalkeen kesalla Taman jalkeen tullaan tekemaan 100% NDT -tarkastus tayden mittakaavan kapselin ja lyhyen koelierion hitseille.
29 Ensimmaisen vaiheen hitsauskokeet korkean kiihdytysjannitteen EB-Iaitteistolla Patria Finavitec Oy:lla Edeltavissa projekteissa, joita on raportoitu viitteissa (Rajainmaki et. al. 1995) ja (Aalto 1998), kehitettiin EB-hitsauksen perustekniikkaa. Kapselin kannen hitsauksen lopetuksen osalta hitsin laatu ei ollut viela tyydyttavalla tasolla ja tunkeumassa ei paasty varmuudella 100%:sesti yli 50 mm. Suomessa kaytetyn EB-hitsauslaitteiston teho oli hieman liian alhainen, jotta saavutettaisiin kaikissa tilanteissa varmuudella 50 mm:n tunkeuma. Tosin naissa kokeissa saatiin erittain tarkeaa ja hyvaa tietoa siita, mihin suuntaan hitsausparametreja on muutettava, jotta lopetuksen laatu paranisi ja tunkeuma kasvaisi. Edellisten kokeiden tuloksien tehtiin lisaa hitsauskokeita Patria Finavitec Oy:n korkean kiihdytysjannitteen (150 kv) 30 kw tehoisella EB-hitsauslaitteella. Samalla tutkittiin hitsauksen lopetusparametrien vaikutusta laatuun ja toistettavuuteen. Kokeissa saavutettiin hyva toistettavuus. Samoin kokeissa saatiin vahvistusta aikaisemmista kokeista tehdyille johtopaatoksille. Parametrien muuttaminen aikaisempien kokeiden analysoinnin osoittamaan suuntaan paransi hitsauksen lopetuksen laatua Toisen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjannitteen EB-Iaitteistolla kevaalla 1998 DCN lndret'lla Ranskassa Taman vaiheen tarkoituksena oli tutustuttaa ranskalainen DCN lndret paksun kuparin EB-hitsaukseen. Samalla selvitettiin heidan mahdollisuutensa ja laiteresurssinsa toteuttaa tayden mittakaavan kapselin hitsaus. Levymaisten hitsauskoekappaleiden mitat olivat 60x500x500 mm. Hitsauskokeita tehtiin systemaattisesti yli 400:11a eri parametrivaihtoehdoilla. Naiden kokeiden perusteella saatiin suuntaa-antavaa tietoa jatkokokeita varten seka eliminoiduiksi huonot parametrikombinaatiot. Koneen tehon todettiin riittavan mainiosti riittavan tunkeuman saavuttamiseksi. Oheislaitteiden (kammio, nosturit, yms.) resurssit riittavat hyvin tayden mittakaavan kapselin hitsaukseen Kolmannen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjannitteen EB-Iaitteistolla kesa- heinakuussa 1998 DCN lndret'lla Kolmannen vaiheen kokeilla oli tarkoitus optimoida perushitsauksen parametrit. Tavoitteena oli kasvattaa tunkeumaa yli 60 mm, jotta voitaisiin taata hitsin tunkeutuminen pitkittaishitsissa 60 mm vahvuisen levyn lavitse. Toisena tavoitteena oli alustavasti kokeilla todennakoisimpia lopetustekniikoita kannen hitsin lopetusta varten. Hitsauskokeet tehtiin samanlaisille levyille kuin aikaisemmatkin kokeet. Poikkeuksena aikaisempaan asetettiin koekappaleiden alapuolelle juuritueksi 40x50 mm kokoinen kuparinen neliotanko, jotta koekappaleen lavistava elektronisuihku ei olisi vahingoittanut laitteiston tyotasoa. Samankokoista juuritukea kaytettiin niin jatkokokeissa kuin lierioiden pituushitseissakin.
30 28 KUVA 9. Koekappaleet DCN Indret'n EB-laitteiston pyorityspoydallii hitsattuina. Hitsien karakterisointi tehtiin ensin radiografialla. Taman jalkeen hitsit koneistettiin auki makrohieita varten. Hitsausparametrien optimoinnilla saatiin tunkeuma kasvamaan noin mm:iin asti. Hitsin laatu parani merkittavasti hyvalle tasolle. Aikaisemmin ongelmana ollut hitsin juurivirhe pienentyi merkittavasti ja se jai lahes kaikissa tapauksissa juuritukeen. Mainittakoon, etta lierion pituushitsien osalta juurituki koneistetaan pois lopullisesta tuotteesta, jolloin juurituessa olevat hitsausvirheet eivat vaikuta tuotteen lopulliseen laatuun. Hitsin sulavyohykkeen leveys kasvoi aikaisempiin hitseihin nahden noin 30-50%. Tama ei periaatteessa heikenna hitsin laatua, mutta hitsin tarkastettavuus ultraaanimenetelmilla huononee. Tunkeuman vaihtelu (spiking) oli 20 mm, mutta vahimmaistunkeuma oli kaikissa tapauksissa riittava. Kuvassa 9 on joukko koekappaleita hitsauskammion pyoropoydallaja kuvassa 10 on esitetty pitkittaishie kahdesta hitsauskokeesta.
31 29 KUVA 10. Makrohieita EB-hitseista. Naytteet on koneistettu halki hits in keskilinjaa myoten ja syovytetty. Naytteiden leveyssuunnassa no in puoliviilissa on juurituki. Ylempi hitsi on tehty kohtuullisilla hitsausparametreilla ja alempi hyvilla hitsausparametreillii. Ylemmiissa kuvassa juurivirhetta on paljon, mutt a suurimmaksi osaksi vir he et ovat juurituen alueella. Alemmassa naytteessii on vain yksi vir he syviilla juurituessa. Lopetukset on tehty naissii koekappaleissa yksinkertaisesti hitsausvirran nopealla pois-kytkennalla. Alustavat lopetustekniikan kokeet osoittivat, etta aikaisemmin kaytettyjen laitteistojen parametrit eivat olleet suoraan siirrettavissa DCN Indret"n koneeseen. Mahdollisesti merkittavin tekija tassa suhteessa on laitteiston kayttama kiihdytysjannite ja -virta. Aikaisemmin kaytetyt Igm:n ja Patria Finavitec Oy:n laitteistot ovat korkean kiihdytysjannitteen laitteistoja, kun taas DCN Indret"n laite on matalan kiihdytysjannitteen laitteisto. Samalla hitsausteholla matalan kiihdytysjannitteen laitteistolla joudutaan kayttamaan suurempaa hitsausvirtaa. Kiihdytysjannite ja hitsausvirta muuttavat sateen ominaisuuksia oleellisesti. Myos laitteiston dynamiikka eli eri parametrien vuorovaikutus keskenaan toimi eri tavalla ja voimakkaammin DCN Indret"n laitteella kuin aikaisemmin kaytetyilla laitteilla. Osoittautui, etta DCN Indret"n laitteisto kayttaytyi huomattavasti epalineaarisemmin kuin korkean kiihdytysjannitteen koneet. Tama epalineaarisuus ei vaikuta laatuun eika toistettavuuteen. Laitteiston ominaisuudet taytyy selvittaa hitsauskokeilla, jotta voidaan vertailla eri laitteissa ilmenevia fysikaalisia ilmioita. Tehdyilla kokeilla saatiin suuntaa-antavasti selvitetyksi koneen dynamiikkaa, ja seuraavan vaiheen kokeissa kiinnitettiin naihin huomiota. Yhteenvetona voidaan sanoa, etta vertailtaessa hitsin laatua aikaisempiin kokeisiin saavutettiin huomattava parannus hitsin laadussa. Virheiden koko ja maara vahenivat oleellisesti ja ne sijaitsivat paaasiassa juurituessa. Hitsauksen lopetukselle loydettiin alustavissa kokeissa kohtuullisen hyva lopetustekniikka alkuarvona tarkemmalle optimoinnille. Lopetuksen laatu parani merkittavasti verrattuna aikaisemmin tehtyihin lopetuskokeisiin, jotka olivat tehdyt korkean kiihdytysjannitteen koneilla. Laitteiston dynamiikasta saatiin suuntaa-antavia tuloksia jatkokokeita varten. Hitsin laatua ja laitteiston toistetta-